PAR JEAN CAVALLI. Z8'J 



charge de poudre embrasée sont parvenus à leur maximum de tension ; 

 vitesse qui est de ii6j5 mètres par seconde poui' le boulet sphérique 

 tire avec la charge de poudre des pilons du tiers du poids dudit boulet. 

 Or, pour que les canons soutieniient bien ce tir le plus fort nécessaire 

 en guerre, il resulto que, pour les canons en benne fonte de fer, pour 

 lesquels le rapport susdit de rallongement ou raccourcissement du metal 

 serait de '/j, les vitesses d'inipulsion susdites seraient respectivement 

 de i4 et 28 mètres: vitesses déjà de quelque peu supérieures à celles 

 de la limite élastique de stabilite, quii ne faudrait pas dépasser ou 

 qu'on ne devrait au moins dépasser que de peu ; tandis qu'avec la poudre 

 inoffensive ces vitesses seraient réduites à la moitié environ sans perte 

 de la vitesse initiale de 5oo mètres qu'on exige que le boulet recoive. 



Il reste ainsi établi qùe le meilleur metal à canon est colui pour 

 lequel on aura à la fois la plus grande valeur du rapport de Fallon- 

 gement ou raccourcissement longitudinal , et les plus grandes valeurs 

 des vitesses d'impulsion relatives à la limite élastique de stabilite. 



Enfin l'expérience ayant démontré les graves endommagements que 

 peuvent causer les tirs de reception plus forts que ceux de service, et 

 le peu de confiance qu'on peut mettre dans les résultats des épreuves 

 des tirs à outrance faits sur une de chaque lot des bouches à feu à 

 recevoir, il s'ensuit que ces épreuves et toutes celles semblables également 

 trompeuses doivent étre remplacées par Fépreuve résumée au § 5g de 

 l'essai des prismes, ou barreaux de metal de chacune des bouches à feu : 

 puisque maintenant la théorie nous a rigoureusement désigné les con- 

 ditions à esiger dans les coefficients mécaniques, et la manière de les 

 déduire de ces épreuves mécaniques; épreuves qui ont conséquemment 

 acquis une assurance sans comparaison possible avec toute autre condition 

 ou épreuve reconnue plus ou moins fautive. 



Le \HI et dernier chapitre commence par une digression sur les 

 métaux à canons, sur le bronzo et la fonte de fer généraleraent encore 

 en usage, mème pour les canons rayés. Les défauts'du bronzo, c'est-à- 

 dire le manque de dureté et le désavantage de s'échauffer promptement 

 dans le tir des canons lisses , qui sont la cause de leur peu de durée 

 en bon état de service, ont dù naturellement augmenter d'une manière 

 considérable dans les canons de bronzo rayés. Ainsi le bronzo fut encore 

 moins généralement adopté pour les canons rayés, mème de petit calibro, 

 qui ont été avantageusement remplacés par ceux en acier fondu et forge, 



